Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-57 (Year: 2005, Number: 57)
Era: 2004-2010
Section: 7. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 347

4. Csak egy próbadarabot alkalmazva, az egyik komponens eltávolítása után az oldhatatlan maradékot – amely a másik két szál – megmérjük, és a tömegveszteségbõl kiszámítjuk az oldható komponens százalékos mennyiségét. A maradék két szál egyikét ezután kioldjuk, az oldhatatlan komponenst megmérjük, és a második oldható komponens százalékos mennyiségét a tömegveszteségbõl kiszámítjuk. Ha lehetõség van választásra, akkor ajánlatos az elsõ három változat egyikét alkalmazni. A kémiai analízis alkalmazása esetén, a szakértõ felelõs azért, hogy a kiválasztott módszerekhez alkalmazott oldószerek csak a megfelelõ szálat (szálakat) oldják, a többi szálat érintetlenül hagyják. Példaképpen az 1. táblázat tartalmaz néhány három komponensû szálkeveréket, és megadja azokat – a kétkomponensû keverékek nyersanyag-összetételének meghatározásához használatos – módszereket is, amelyek elvileg ezeknek a háromkomponensû keverékeknek a vizsgálatához alkalmazhatók. A hibalehetõségek minimumra csökkentése érdekében ajánlatos, amennyiben van rá mód, hogy a négy, fent említett változat közül legalább kettõt alkalmazzunk a kémiai vizsgálathoz. A feldolgozás alatt álló szálkeverékek és – kisebb mértékben – a kész textiltermékek tartalmazhatnak természetes eredetû, vagy a feldolgozás megkönnyítésére hozzáadott idegenanyagokat, így zsírokat, viaszokat vagy segédanyagokat, valamint vízben oldható anyagokat. Az idegenanyagokat az analízis elõtt el kell távolítani. Ezért az I.6 szakasz megad egy elõkezelési módszert az olajok, zsírok, viaszok és vízoldható anyagok eltávolítására. Ezenkívül a textíliák tartalmazhatnak gyantákat vagy más olyan anyagokat is, amelyeket azért alkalmaznak, hogy különleges tulajdonságokat kölcsönözzenek a textíliáknak. Az ilyen anyagok, amelyek közé kivételes esetben színezékek is tartozhatnak, zavarhatják a reagens oldható komponensekre gyakorolt hatását, és/vagy a reagensek részlegesen vagy teljesen eltávolíthatják ezeket. Az ilyen kísérõanyagok tehát hibákat okozhatnak, ezért a minta elemzése elõtt el kell távolítani ezeket. Ha az ilyen kísérõ anyagok eltávolítása nem lehetséges, akkor az 1. táblázatban – a nyersanyag-összetétel mennyiségi meghatározására – megadott kémiai módszerek nem alkalmazhatók. A színezett szálakban lévõ színezék a szál szerves részének tekinthetõ, és nem kell eltávolítani. A vizsgálatok a száraz tömeget veszik alapul, ezért adott egy eljárás a száraz tömeg meghatározására. Az eredmény úgy adódik, hogy minden egyes szálféleség száraz tömegét megnöveljük az egyezményes járulékanyaghányadokkal, melyek a 4. számú mellékletben találhatók. A vizsgálat elõtt a keverékben lévõ minden szálféleséget azonosítani kell. Néhány kémiai módszer esetében az oldható komponens(ek) oldására alkalmazott oldószerben a keverék oldhatatlan komponense vagy komponensei is részlegesen oldódhatnak. A reagenseket lehetõleg úgy kell megválasztani, hogy ne legyen, vagy csak csekély hatásuk legyen az oldhatatlan szálakra. Ha tudjuk, hogy az analízis során tömegveszteség lép fel, akkor az eredményt korrigálni kell. E célból az egyes módszereknél adottak a korrekciós tényezõk. Ezeket a korrekciós tényezõket több laboratóriumban olyan módon határozták meg, hogy az elõkezeléssel tisztított szálakat az adott módszernél elõírt reagenssel kezelték. Ezek a korrekciós tényezõk csak a nem károsodott szálak esetében alkalmazhatók. Ezektõl eltérõ korrekciós tényezõk is szükségessé válhatnak, ha a szálak a feldolgozás elõtt vagy a feldolgozás során károsodtak. Ha a negyedik változatot kell alkalmaznunk, amelynél a textilszálat két különbözõ oldószer egymás utáni hatásának tesszük ki, akkor korrekciós tényezõkkel kell a lehetséges tömegveszteségeket figyelembe venni, amelyeket a szál a két kezelésnél elszenved. A kézi szétválasztás és a kémiai szétválasztás esetében egyaránt legalább két nyersanyag-összetétel meghatározást kell végezni. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A HÁROM KOMPONENST TARTALMAZÓ SZÁLKEVERÉKEK NYERSANYAG- ÖSSZETÉTELÉNEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREIRÕL Közös információk a három komponenst tartalmazó szálkeverékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározására megadott módszerekhez. I.1. Tárgy és alkalmazási terület A két komponenst tartalmazó szálkeverékek minden egyes nyersanyag-összetétel meghatározási módszerének alkalmazási területe felsorolja a szálféleségeket, melyekhez a módszer alkalmazható (lásd 6. számú melléklet). I.2. Alapelv A keverék komponenseinek azonosítása után az idegenanyagokat megfelelõ elõkezeléssel eltávolítjuk, ezután a bevezetésben leírt szelektív kioldási eljárás négy változatából egyet vagy többet alkalmazunk. Ha nem jelent mûszaki nehézséget, akkor lehetõleg a nagyobb mennyiségben lévõ szálkomponenst kell kioldani, így a kisebb mennyiségû szálkomponens lesz a végsõ maradék. I.3. Eszközök és reagensek I.3.1. Eszközök I.3.1.1. Üveg szûrõtégelyek és mérõedények, amelyek elég nagyok a tégelyek befogadására, vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak. I.3.1.2. Szívópalack I.3.1.3. Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz. I.3.1.4. Ventilációs szárítószekrény, a próbadarabok 105+3 °C-on való szárításához. I.3.1.5. Analitikai mérleg, 0,0002 g-os pontosságú. I.3.1.6. Soxhlet extraháló készülék, vagy olyan készülék, mely azonos eredményeket ad. I.3.2. Reagensek I.3.2.1. Petroléter, átdesztillált, forráspont 40-60 °C között. I.3.2.2. A többi reagenst a módszerleírás megfelelõ részei ismertetik. Minden felhasznált reagensnek vegytisztának kell lennie. I.3.2.3. Desztillált vagy ionmentesített víz. I.4. Kondicionáló és vizsgálati légtér Mivel a száraz tömegeket határozzuk meg, nem kell a próbadarabot kondicionálni. A vizsgálatot nem szükséges klimatizált légtérben végezni. I.5. Vizsgálati minta Vegyük ki a vizsgálati mintát úgy, hogy az reprezentálja a laboratóriumi mintát, és az összes próbadarabhoz – melyek mindegyike legalább 1 g – elegendõ legyen. I.6. A vizsgálati minta elõkezelése Ha a keverékben olyan anyag található, amelyet a százalékszámításhoz nem kell figyelembe venni [lásd 10. § (1) bekezdés ab) pont], akkor azt elõször el kell távolítani egy olyan módszerrel, amely egyik szálkomponensre sincs hatással. Ezért a petroléterrel és vízzel extrahálható idegenanyagokat távolítsuk el a légszáraz vizsgálati minta Soxhlet extraháló készülékben, petroléterrel, egy órán át, minimum 6 ciklus/óra sebességgel történõ kezelésével. Hagyjuk a petrolétert elpárologni a mintáról, majd áztassuk a mintát 1 órán át szobahõmérsékletû vízben, majd további 1 órán át 65+5 °C-os vízben, idõnként felkeverve. A próbadarab/víz arány legyen: 1:100. Távolítsuk el a mintából a felesleges vizet kipréseléssel, leszívatással vagy centrifugálással, majd hagyjuk a mintát levegõn megszáradni. Ha az idegenanyagok petroléterrel és vízzel nem távolíthatók el, akkor az elõbbiekben megadott módszer helyett egy olyan megfelelõ módszerrel kell eltávolítani ezeket, amely egyik szálalkotórészt sem változtatja meg lényegesen. Néhány fehérítetlen természetes növényi szál (pl. juta, kókusz) esetében azonban figyelembe kell venni, hogy a normál petroléteres és vizes kezeléssel nem távolítható el minden természetes eredetû idegenanyag, ennek ellenére nem alkalmazunk más elõkezelést, kivéve, ha a minta petroléterben és vízben is oldhatatlan kikészítõszereket tartalmaz. A vizsgálati jelentésben részletesen ismertetni kell az alkalmazott elõkezelési módszereket. I.7. Vizsgálati eljárás I.7.1. Általános útmutatás I.7.1.1. Szárítás Minden szárítás legalább 4 órán át, de 16 óránál nem tovább, ventilációs szárítószekrényben, zárt ajtónál, 105+3 °C-on történjen. Ha a szárítási idõtartam 14 óránál rövidebb, akkor a tömegállandóság megállapításához a mintát ellenõrzõ mérésnek kell alávetni. A tömeg akkor tekinthetõ állandónak, ha további 60 perces szárítás után 0,05%-nál kisebb a változása. Az üveg szûrõtégelyeket és a mérõedényeket, a mintákat vagy a maradékokat a szárítási, hûtési és mérési mûveletek közben nem szabad puszta kézzel megérinteni. Szárítsuk a próbadarabokat mérõedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után a mérõedényt még a szárítószekrénybõl való kivétel elõtt fedjük le, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba. Szárítsuk az üveg szûrõtégelyt mérõedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után fedjük le a mérõedényt, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba. Ha az üveg szûrõtégely helyett más eszközt használunk, akkor a szárítási mûveleteket úgy kell végezni a szárítószekrényben, hogy a szálak száraz tömegét veszteség nélkül meghatározhassuk. I.7.1.2. Hûtés Minden hûtés a mérleg mellé állított exszikkátorban történjen addig, amíg a mérõedény teljesen lehûl, és ez nem lehet rövidebb 2 óránál. I.7.1.3. Tömegmérés A hûtés után a mérõedény mérését az exszikkátorból kivéve 2 percen belül be kell fejezni. A mérést 0,0002 g-os pontossággal kell elvégezni. I.7.2. Vizsgálati eljárás Vegyünk az elõkezelt vizsgálati mintából egy, legalább 1 g tömegû próbadarabot. A fonalat vagy a kelmét vágjuk fel kb. 10 mm hosszúságú darabokra, és bontsuk szét amennyire lehetséges. Szárítsuk meg a próbadarabot egy mérõedényben, exszikkátorban hûtsük le, majd mérjük meg. Tegyük át a próbadarabot egy – a 6. számú melléklet megfelelõ vizsgálati módszerénél megadott – üvegedénybe, ezután rögtön mérjük meg ismét a mérõedényt, és a különbségbõl számítsuk ki a próbadarab száraz tömegét. Fejezzük be a vizsgálatot az alkalmazott módszer megfelelõ részében leírt módon. Vizsgáljuk meg a maradékot mikroszkóppal, így ellenõrizzük, hogy a kezeléssel valóban teljesen eltávolítottuk-e az oldható szálat vagy szálakat. I.8. Az eredmények kiszámítása és megadása Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévõ szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket elõször az egyezményes járulékanyag-hányadokkal, majd azokkal a korrekciós tényezõkkel, amelyek az elõkezelésnél fellépõ veszteségek figyelembevételéhez szükségesek. I.8.1. A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál elõkezelés alatt fellépõ tömegveszteségének figyelembevétele nélkül. I.8.1.1. – 1. Változat – A következõ képletek akkor alkalmazhatók, ha a keverék egyik komponensét az egyik próbadarabból, a másik komponensét egy második próbadarabból távolítjuk el: P1% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya (az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel kioldott komponens); P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a második reagenssel kioldott komponens); P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (az a komponens, amelyet egyik próbadarabból sem oldottunk ki); m1 az elsõ próbadarab száraz tömege a elõkezelés után; m2 a második próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; r1 a maradék száraz tömege, miután az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel eltávolítottuk az elsõ komponenst; r2 a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk a második komponenst; d1 korrekciós tényezõ az elsõ próbadarabban lévõ oldhatatlan második komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d2 korrekciós tényezõ az elsõ próbadarabban lévõ oldhatatlan harmadik komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d3 korrekciós tényezõ a második próbadarabban lévõ oldhatatlan elsõ komponens második reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d4 korrekciós tényezõ a második próbadarabban lévõ oldhatatlan harmadik komponens második reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez. I.8.1.2. – 2. Változat – A következõ képletek akkor alkalmazhatók, ha az egyik (a) komponenst az elsõ próbadarabból távolítjuk el, a másik két [(b)+(c)] komponens a maradék, majd két [(a)+(b)] komponenst a második próbadarabból távolítunk el és a maradék a harmadik (c) komponens: P1% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya (az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel kioldott komponens); P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a második reagenssel – az elsõ komponenssel egyidejûleg – kioldott komponens); P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (az a komponens, amelyet egyik próbadarabból sem oldottunk ki); m1 az elsõ próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; m2 a második próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; r1 a maradék száraz tömege, miután az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel eltávolítottuk az elsõ komponenst; r2 a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk az elsõ és a második komponenst; d1 korrekciós tényezõ az elsõ próbadarabban lévõ oldhatatlan második komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d2 korrekciós tényezõ az elsõ próbadarabban lévõ oldhatatlan harmadik komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d4 korrekciós tényezõ a második próbadarabban lévõ oldhatatlan harmadik komponens második reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez. I.8.1.3. – 3. Változat – A következõ képletek akkor alkalmazhatók, ha két [(a)+(b)] komponenst az egyik próbadarabból távolítunk el, a harmadik (c) komponens a maradék, majd két [(b)+(c)] komponenst a második próbadarabból távolítunk el, és az elsõ (a) komponens a maradék: P1% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya (az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel kioldott komponens); P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel, és a második próbadarabból a második reagenssel kioldott komponens); P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a második reagenssel kioldott komponens); m1 az elsõ próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; m2 a második próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; r1 a maradék száraz tömege, miután az elsõ próbadarabból az elsõ reagenssel eltávolítottuk az elsõ és a második komponenst; r2 a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk a második és a harmadik komponenst; d2 korrekciós tényezõ az elsõ próbadarabban lévõ oldhatatlan harmadik komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d3 korrekciós tényezõ a második próbadarabban lévõ oldhatatlan elsõ komponens második reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez. I.8.1.4. – 4. Változat – A következõ képletek akkor alkalmazhatók, ha két komponenst egymás után távolítunk el a keverékbõl, ugyanazt a próbadarabot használva: P1% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya (az elsõ oldható komponens); P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második oldható komponens); P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (oldhatatlan komponens); m a próbadarab száraz tömege az elõkezelés után; r1 a maradék száraz tömege, miután az elsõ reagenssel eltávolítottuk az elsõ komponenst; r2 a maradék száraz tömege, miután az elsõ és a második reagenssel eltávolítottuk az elsõ és a második komponenst; d1 korrekciós tényezõ a második komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d2 korrekciós tényezõ a harmadik komponens elsõ reagensben fellépõ tömegveszteségének a figyelembevételéhez; d3 korrekciós tényezõ a harmadik komponensnek az elsõ és a második reagensben fellépõ tömegveszteségének figyelembevételéhez. I.8.2. Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes járulékanyag-hányadok és – amikor szükséges – az elõkezelésnél fellépõ tömegveszteségek korrekciós tényezõinek figyelembevételével: Legyen ekkor P1A% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az elõkezelésnél fellépõ tömegveszteség figyelembevételével; P2A% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az elõkezelésnél fellépõ tömegveszteség figyelembevételével; P3A% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az elõkezelésnél fellépõ tömegveszteség figyelembevételével; P1 az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; P2 a második tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; P3 a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; a1 az elsõ komponens egyezményes járulékanyag-hányada; a2 a második komponens egyezményes járulékanyag-hányada; a3 a harmadik komponens egyezményes járulékanyag-hányada; b1 az elsõ komponens százalékos tömegvesztesége az elõkezelés során; b2 az második komponens százalékos tömegvesztesége az elõkezelés során; b3 a harmadik komponens százalékos tömegvesztesége az elõkezelés során. Speciális elõkezelés alkalmazása esetén a b1, b2 és b3 értékeket lehetõleg úgy határozzuk meg, hogy minden tiszta szálalkotórészt alávetünk a nyersanyag-összetétel meghatározása során alkalmazott elõkezelésnek. Tiszta szálaknak azok a szálak tekinthetõk, amelyek mentesek minden idegenanyagtól, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket rendes körülmények között tartalmaznak (akár a természetüknél fogva akár a gyártási eljárásuk miatt) abban az állapotban (fehérítetlen, fehérített), melyben a vizsgált anyag van. Ha nem állnak rendelkezésre külön-külön azok a tiszta szál-alkotórészek, amelyeket a vizsgált anyag elõállításához használtak, akkor azokat a b1, b2 és b3 átlagértékeket alkalmazzuk, amelyeket a vizsgált keverék szálkomponenseihez hasonló szálak vizsgálatával határoztak meg. Ha a normál petroléteres és vizes extrakciós elõkezelést alkalmazzuk, akkor általában mellõzni lehet a b1, b2 és b3 korrekciós tényezõket, kivéve fehérítetlen pamut, fehérítetlen len és fehérítetlen kender esetében, melyeknél az elõkezelésnek tulajdonítható veszteségként általában 4%, valamint a polipropilén esetében, melynél 1% az elfogadott érték. A többi szálnál az elõkezelésnek tulajdonítható veszteségeket rendszerint figyelmen kívül hagyjuk a számításoknál. I.8.3. Megjegyzés A VI. fejezetben néhány számítási példa található. II. A HÁROM KOMPONENST TARTALMAZÓ SZÁLKEVERÉKEK NYERSANYAG-ÖSSZETÉTELÉNEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA A KÉZI SZÉTVÁLASZTÁS MÓDSZERÉVEL II.1. Alkalmazási terület A módszer bármilyen textil szálféleségnél alkalmazható, feltéve, hogy nem közvetlen (intim) keverék formában vannak, és kézzel szétválaszthatók. II.2. Alapelv A textil komponensek azonosítása után megfelelõ elõkezeléssel eltávolítjuk az idegenanyagokat, ezután a szálakat kézzel szétválasztjuk, megszárítjuk és megmérjük, majd kiszámítjuk a keverékben lévõ egyes szálak részarányát. II.3. Eszközök II.3.1. Mérõedények vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak. II.3.2. Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz. II.3.3. Ventilációs szárítószekrény, a próbadarabok 105+3 °C-on való szárításához. II.3.4. Analitikai mérleg, 0,0002 g-os pontosságú. II.3.5. Soxhlet extraháló készülék, vagy más készülék, ami azonos eredményeket ad. II.3.6. Bontótû. II.3.7. Sodratvizsgáló mûszer vagy más készülék, ami azonos eredményeket ad. II.4. Reagensek II.4.1. Petroléter, átdesztillált, forráspont 40-60 °C között. II.4.2. Desztillált vagy ionmentesített víz II.5. Kondicionáló és vizsgálati légtér Lásd I.4. II.6. Vizsgálati minta Lásd I.5. II.7. A vizsgálati minták elõkezelése Lásd I.6. II.8. Vizsgálati eljárás II.8.1. Fonal vizsgálata Vegyünk ki legalább 1 g tömegû próbadarabot az elõkezelt vizsgálati mintából. Nagyon finom fonalnál minimum 30 m hosszúságú fonalon – tekintet nélkül a tömegre – el lehet végezni a vizsgálatot. Vágjuk fel a fonalat megfelelõ hosszúságú darabokra, majd bontótûvel, és ha szükséges, sodratvizsgálóval különítsük el a szálféleségeket. Az így kapott szálféleségeket az elõzõleg lemért mérõedényekbe tesszük, és 105+3 °C-on tömegállandóságig szárítjuk, az I.7.1. és I.7.2. szakaszban megadottak szerint. II.8.2. Kelme vizsgálata Vegyünk ki legalább 1 g tömegû próbadarabot az elõkezelt vizsgálati mintából, a szegélyt kihagyva, a széleket gondosan vágva, hogy elkerüljük a kirojtosodást, a lánc- és vetülékfonalakkal párhuzamosan, kötött kelméknél pedig a szemsorok és szemoszlopok vonalában. Különítsük el az eltérõ szálféleségeket, és gyûjtsük azokat elõzõleg lemért mérõedényekbe, majd folytassuk a vizsgálatot a II.8.1. szakasz szerint. II.9. Az eredmények kiszámítása és megadása Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévõ szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket elõször az egyezményes járulékanyag-hányadokkal, majd azokkal a korrekciós tényezõkkel, amelyek az elõkezelésnél fellépõ veszteségek figyelembevételéhez szükségesek. II.9.1. A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál elõkezelés alatt fellépõ tömegveszteségének figyelembevétele nélkül: P1% az elsõ tiszta, száraz komponens százalékaránya; P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya; P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya; m1 az elsõ komponens tiszta, száraz tömege; m2 a második komponens tiszta, száraz tömege; m3 a harmadik komponens tiszta, száraz tömege. II.9.2. Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes járulékanyag-hányadok és – amikor szükséges – az elõkezelésnél fellépõ tömegveszteségek korrekciós tényezõinek figyelembevételével: Lásd I.8.2. III. A HÁROM KOMPONENST TARTALMAZÓ SZÁLKEVERÉKEK NYERSANYAG-ÖSSZETÉTELÉNEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA A KÉZI ÉS A KÉMIAI SZÉTVÁLASZTÁS KOMBINÁLÁSÁVAL Ha lehetséges, akkor minden elválasztandó komponens kémiai kezelésének az elkezdése elõtt kézi szétválasztást kell alkalmazni a komponensek részarányának a figyelembevételéhez. IV. A MÓDSZEREK PONTOSSÁGA A két komponenst tartalmazó keverékek nyersanyag-összetétel meghatározási módszereinél feltüntetett pontosság a reprodukálhatóságra vonatkozik (lásd 6. számú melléklet). A reprodukálhatóság a megbízhatóságot jelenti, azaz a különbözõ laboratóriumokban vagy különbözõ idõpontokban kapott kísérleti értékek egyezõségét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk, és ugyanannak a homogén keveréknek a próbadarabjait használjuk. A reprodukálhatóságot az eredmények megbízhatósági határaival fejezzük ki, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Ez azt jelenti, hogy a módszer szabályos és hibátlan alkalmazása esetén, a különbözõ laboratóriumokban ugyanazon homogén keverékre elvégzett vizsgálati sorozat két eredménye közötti eltérés 100-ból csak 5 esetben lehet nagyobb ennél. A hármas keverék nyersanyag-összetétel vizsgálati pontosságának meghatározásához adottak az értékek azoknál a kettõs keverékek vizsgálatára szolgáló módszereknél, melyeket az adott hármas keverék vizsgálatához a szokásos módon alkalmaztunk. A hármas keverékek nyersanyag-összetételének mennyiségi kémiai meghatározásának négy változatánál két kioldást végzünk (két külön próbadarabot alkalmazva az elsõ három változathoz és egy próbadarabot a negyedik változathoz), és feltételezve, hogy E1 és E2 jelenti a kettõs keverékek vizsgálatára szolgáló két módszer saját pontosságát, akkor az egyes komponensekre kapott eredmények pontosságát a következõ táblázat mutatja: Szál- 1.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bbe38881db364b3df29746531a987dfb5dec0756/dokumentumok/3f9c73e3aaa94d4a7bbcd603fab828e5ec3ef808/letoltes